— 72 — 



ratura resta costante e riprende a discendere solo quando tutto lo strato B 

 è scomparso. La composizione del liquido C continua allora a variare lungo 

 il ramo CD, lungo il quale si separa ancora un po' di Cu 3 Sb, finché in D 

 solidifica l'eutettico. 



Le leghe contenute fra B e C sono costituite da due strati liquidi. 

 Quando, durante il raffreddamento, si raggiunge la temperatura di 640° cor- 

 rispondente all'orizzontale BC , le composizioni dei due strati sono egual- 

 mente date dai due punti B e C . A questa temperatura si ripete la trasfor- 

 mazione indicata sopra: dallo strato B incomincia a separarsi Cu 3 Sb, mentre 

 una parte di esso assume la composizione dello strato C, e questo fino a 



700» 



600 

 500 

 400 



300 

 200 

 100 



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 Cu Sb Bi 



3 



Fig. 9. 



che tutto lo strato B è scomparso. Quando tutta la lega è costituita da 

 liquido C e cristalli di Cu 3 Sb , la temperatura torna di nuovo a diminuire. 



Le leghe tra C e D sono sempre costituite da un liquido omogeneo 

 dal quale cristallizza prima Cu 3 Sb e poi, in D , l'eutettico. 



La composizione dei due strati liquidi in equilibrio a 640° si deduce 

 nel modo indicato dal Tammann (') dai tempi di arresto della temperatura. 

 Questi sono riportati nel nostro diagramma in forma di perpendicolari, la 

 lunghezza delle quali è proporzionale ai tempi di fermata. Da essi si ricava 

 per la composizione della lega ricca in Cu 3 Sb , una concentrazione di circa 

 1' 87 °/o di Cu 3 Sb, e per la lega ricca in Bi una concentrazione del 92% 

 di Bi. 



La composizione dell'eutettico è tanto vicina al Bi puro che essa non si 

 può stabilire con l'analisi termica. 



('•) Z. f. An. Ch., 47, 293 (1905). 



